( iio5 ) 



mément à ce que j'ai reconnu pour le sulfure de calcium, que j'ai spécia- 

 lement étudié ('). 



» Lorsqu'on distille à la température du rouge orangé (*) du sulfure de 

 zinc placé dans une nacelle de porcelaine, ou en contact direct avec le 

 tube, dans un courant d'hydrogène sec passant avec une vitesse de une 

 bulle par seconde environ, il se dégage une quantité notable d'hydrogène 

 sulfuré (0,3 à o, 'i pour 100), et il se forme dans les parties les moins 

 chaudes, où la condensation s'effectue, des cristaux hexagonaux de sul- 

 fure de zinc soudés entre eux et à demi fondus. Ce produit est doué 

 d'une magniliquc phosphorescence verte et brille encore avec éclat plu- 

 sieurs minutes après l'insolation. 



)) La blende naturelle, qui a été le plus souvent employée dans ces 

 expériences, est la variété presque pure qu'on trouve dans la province de 

 Santander. Je me suis servi parallèlement de blende artificielle préparée 

 en calcinant au rouge, dans un courant d'hydrogène sulfuré, le sulfure 

 de zinc amorphe soigneusement purifié. On sait qu'à cette température le 

 sulfure amorphe se transforme intégralement en blende hexagonale, qui 

 cristallise presque entièrement sur place. 



» Celte blende hexagonale artificielle, non phosphorescente, donne un 

 produit semblable à celui que fournit la blende naturelle, c'est-à-dire que 

 la partie sublimée du côté opposé à celui par oi'i arrive le courant gazeux 

 se compose de diverses régions dont la phosphorescence va en augmen- 

 tant depuis la partie la plus chaude, où la condensation s'effectue, jusqu'à 

 la portion la plus froide; la première zone est généralement très ])eu phos- 

 phorescente et d'une couleur jaune brun. 



M Ou observe souvent, après la blende phosphorescente, un anneau 

 peu abondant formé de petits cristaux hexagonaux lanugineux et très peu 

 phosphorescents; ils possèdent la même composition que la blende (^); 

 plus loin encore, un faible anneau de zinc métallique indique que la dis- 

 sociation produite dans les parties les plus chaudes du tube n'est pas 

 suivie d'une recombinaison intégrale dans les régions froides ; sa présence 



(') Comptes ren'Jus, t. CIIl, p. 600, el CIV, p. 5oi. 



(') J'emploie comme appareil de chauffage le petit four à gaz de MM. Forquignon 

 el Artli ; il donne des températures constantes, variant depuis le rouge sombre 

 jusqu'au blanc éblouissant. Les tubes de porcelaine employés sont obturés par des 

 tubes de verre et de la cire protégée du rayonnement par des écrans et un courant 

 d'eau. 



(') Trouvé : 81=32,87; Zn = GG,4G. Théorie : S = 32,96; ZnnrGj.oS. 



